natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Allow the light petroleum to evaporate from the sample, which is then extracted by direct treatment consisting in soaking the laboratory test sample in water at room temperature for 1 hour and then soaking it in water at 65 ± 5 °C for a further hour, agitating the liquor from time to time.
Se lasă ca eterul de petrol să se evapore din eșantion, care este apoi extras prin tratament direct constând în înmuierea eșantionului de laborator în apă la temperatura camerei timp de o oră, apoi în înmuierea eșantionului în apă la temperatura de 65 ± 5 °C timp de încă o oră, agitând lichidul din când în când.
Use a liquor-laboratory test sample ratio of 100:1.
Se folosește un raport lichid/eșantion de laborator de 100:1.
Remove the excess water from the sample by squeezing, suction or centrifuging and then allow the sample to become air-dry.
Se îndepărtează apa în exces din eșantion prin stoarcere, extragere prin vidare sau centrifugare și apoi se lasă eșantionul să se usuce la aer.
In the case of elastolefin or fibre mixtures containing elastolefin and other fibres (wool, animal hair, silk, cotton, flax (or linen) true hemp, jute, abaca, alfa, coir, broom, ramie, sisal, cupro, modal, protein, viscose, acrylic, polyamide or nylon, polyester, elastomultiester) the procedure just described shall be slightly modified, in that light petroleum ether shall be replaced by acetone.
În cazul elastolefinei sau al amestecurilor de fibre care conțin elastolefină și alte fibre [lână, păr de origine animală, mătase, bumbac, in (sau pânză de in), cânepă, iută, abaca, alfa, fibră din coajă de nucă de cocos, sorg, ramie, sisal, cupro, fibre modale, fibre proteinice, viscoză, fibre acrilice, poliamidă sau nailon, poliester și elastomultiester], procedura descrisă anterior se modifică ușor, prin înlocuirea eterului de petrol cu acetona.
In the case of binary fibre mixtures containing elastolefin and acetate the following procedure shall apply as pre-treatment.
În cazul amestecurilor binare de fibre care conțin elastolefină și acetat, se aplică următoarea procedură de tratare prealabilă.
Extract the laboratory test sample for 10 minutes at 80 °C with a solution containing 25 g/l of 50 % orthophosphoric acid and 50 g/l of urea.
Se extrage eșantionul de laborator timp de 10 minute la 80 °C cu o soluție care conține 25 g/l de 50 % acid ortofosforic și 50g/l de uree.
Wash laboratory test sample in water, then drain and wash it in a 0,1 % sodium bicarbonate solution, finally wash it carefully in water.
Se spală eșantionul de laborator în apă, apoi se scurge și se spală într-o soluție de 0,1 % bicarbonat de sodiu, după care se spală cu atenție în apă.
Where non-fibrous matter cannot be extracted with light petroleum and water, it shall be removed by substituting for the water method described above a suitable method that does not substantially alter any of the fibre constituents.
În situația în care materialul nefibros nu poate fi extras cu eter de petrol și apă, el se îndepărtează înlocuind metoda cu apă descrisă anterior cu o altă metodă adecvată, care să nu modifice substanțial niciun constituent fibros.
However, for some unbleached, natural vegetable fibres (e.g. jute, coir) it is to be noted that normal pre-treatment with light petroleum and water does not remove all the natural non-fibrous substances; nevertheless additional pre-treatment is not applied unless the sample contains finishes insoluble in both light petroleum and water.
Totuși, pentru unele fibre naturale de origine vegetală nealbite (de exemplu, iuta, fibra de nucă de cocos) trebuie să se țină seama că tratarea prealabilă normală cu eter de petrol și cu apă nu îndepărtează toate substanțele naturale nefibroase. Totuși, nu se aplică o tratare prealabilă suplimentară dacă eșantionul nu conține agenți de finisare insolubili atât în eter de petrol, cât și în apă.
Analysis reports shall include full details of the methods of pre-treatment used.
Buletinele de analiză trebuie să includă detalii complete privind metodele de tratare prealabilă folosite.
Drying
Uscarea
Conduct all drying operations for not less than 4 hours and not more than 16 hours at 105 ± 3 °C in a ventilated oven with the oven door closed throughout.
Se efectuează toate operațiile de uscare timp de cel puțin 4 ore și nu mai mult de 16 ore, la 105 ± 3 °C, într-o etuvă ventilată, cu ușa etuvei în permanență închisă.
If the drying period is less than 14 hours, the specimen must be weighed to check that its mass has become constant.
Dacă perioada de uscare este mai mică de 14 ore, epruveta trebuie cântărită pentru a se verifica obținerea unei mase constante.
The mass may be considered to have become constant if, after a further drying period of 60 minutes, its variation is less than 0,05 %.
Se consideră că masa a devenit constantă dacă, după o perioadă suplimentară de 60 de minute de uscare, variația sa este mai mică de 0,05 %.
Avoid handling crucibles and weighing bottles, specimens or residues with bare hands during the drying, cooling and weighing operations.
Se recomandă să se evite manevrarea creuzetelor filtrante, a flacoanelor de cântărire, a epruvetelor și a reziduurilor cu mâinile neprotejate pe perioada operațiunilor de uscare, răcire și cântărire.
Dry specimens in a weighing bottle with its cover beside it.
Epruvetele se usucă în flacoane de cântărire, cu capacul flaconului plasat alături.
After drying, stopper the weighing bottle before removing it from the oven, and transfer it quickly to the desiccator.
După uscare, se pune dopul la flaconul de cântărire înainte de scoaterea acestuia din etuvă și se transferă repede în exsicator.
Dry the filter crucible in a weighing bottle with its cover beside it in the oven.
Creuzetele filtrante se usucă în flacoane de cântărire, cu capacul flaconului plasat alături.
After drying, close the weighing bottle and transfer it quickly to the desiccator.
După uscare, se pune dopul la flaconul de cântărire și se transferă rapid în exsicator.
Where apparatus other than a filter crucible is used, drying operations in the oven shall be conducted in such a way as to enable the dry mass of the fibres to be determined without loss.
Când se folosesc alte aparate decât creuzetele filtrante, operațiile de uscare în etuvă se efectuează astfel încât să asigure determinarea masei uscate a fibrelor, fără pierderi.
Cooling
Răcirea
Conduct all cooling operations in the desiccator, the latter placed beside the balance, until complete cooling of the weighing bottles is attained, and in any case for not less than 2 hours.
Toate operațiile de răcire se efectuează în exsicator, acesta fiind plasat lângă balanță, până la răcirea completă a flaconului de cântărire și, în orice caz, nu trebuie să dureze mai puțin de două ore.
Weighing
Cântărirea
After cooling, complete the weighing of the weighing bottle within 2 minutes of its removal from the desiccator.
După răcire se efectuează cântărirea flaconului de cântărire în interval de două minute de la scoaterea acestuia din exsicator.
Weigh to an accuracy of 0,0002 g.
Cântărirea se efectuează cu o precizie de 0,0002 g.
Procedure
Mod de lucru
Take from the pre-treated laboratory test sample a test specimen weighing at least 1 g. Cut yarn or cloth into lengths of about 10 mm, dissected as much as possible.
Se ia din eșantionul de laborator tratat în prealabil o epruvetă cântărind cel puțin 1 g. Se taie firul sau țesătura în lungimi de circa 10 mm, destrămate cât mai mult posibil.
Dry the specimen in a weighing bottle, cool it in the desiccator and weigh it.
Se usucă epruveta în flaconul de cântărire, se răcește în exsicator și apoi se cântărește.
Transfer the specimen to the glass vessel specified in the appropriate section of the relevant Union method, reweigh the weighing bottle immediately and obtain the dry mass of the specimen by difference.
Se transferă epruveta în vasul de sticlă menționat în secțiunea corespunzătoare a metodei respective a Uniunii, se recântărește imediat flaconul de cântărire și se obține masa uscată a epruvetei prin diferență.
Complete the test as specified in the appropriate section of the applicable method.
Se finalizează analiza în modul prevăzut în secțiunea corespunzătoare a metodei aplicabile.
Examine the residue microscopically to check that the treatment has in fact completely removed the soluble fibre.
Se examinează reziduul la microscop pentru a verifica dacă prin tratare s-a îndepărtat complet fibra solubilă.
Express the mass of the insoluble component as a percentage of the total mass of fibre in the mixture.
Masa componentei insolubile se exprimă în procente raportate la masa totală de fibră din amestec.
The percentage of soluble component is obtained by difference.
Procentul de componentă solubilă se obține prin diferență.
Calculate the results on the basis of clean, dry mass, adjusted by (a) the agreed allowances and (b) the correction factors necessary to take account of loss of matter during pre-treatment and analysis.
Se calculează rezultatul pe baza masei uscate și pure, corectată cu (a) reprizele convenționale și (b) factorii de corecție necesari pentru a lua în calcul pierderea de material în timpul tratării prealabile și al analizei.
Calculations shall be made by applying the formula given in I.8.2.
Calculele se efectuează aplicând formula prezentată la punctul I.8.2.
Calculation of percentage of insoluble component on clean, dry mass basis, disregarding loss of fibre mass during pre-treatment:
Calcularea procentului de component insolubil pe baza masei uscate și pure, fără a lua în considerare pierderea de material fibros în timpul tratării prealabile:
is the percentage of clean, dry insoluble component,
este procentul componentului insolubil uscat și pur;
m is the dry mass of the test specimen after pre-treatment,
m este masa uscată a epruvetei după tratare prealabilă;
r is the dry mass of the residue,
r este masa uscată a reziduului;
d is the correction factor for loss in mass of the insoluble component in the reagent during the analysis.
d este factorul de corecție pentru pierderea de masă a componentului insolubil în reactiv în timpul analizei.
Suitable values for ‘d’ are given in the relevant section of each method.
Valorile adecvate ale lui „d” sunt prezentate în secțiunile corespunzătoare ale fiecărei metode.
Of course, these values for ‘d’ are the normal values applicable to chemically undegraded fibres.
Desigur, aceste valori ale lui „d” sunt valorile normale aplicabile fibrelor nedegradate chimic.
Calculation of percentage of insoluble component on clean, dry mass basis, with adjustment by conventional factors and, where appropriate, correction factors for loss of mass during pre-treatment:
Calcularea procentului de component insolubil pe baza masei uscate și pure, cu ajustările date de factorii convenționali și, unde este cazul, de factorii de corecție pentru pierderea de greutate în timpul tratării prealabile:
P 1A%
P 1A%;
is the percentage of insoluble component adjusted by agreed allowances and for loss in mass during pre-treatment,
este procentul de component insolubil corectat cu reprizele convenționale stabilite și pierderea de masă în timpul tratării prealabile
is the percentage of clean dry insoluble component as calculated from the formula shown in I.8.1,
este procentul de component insolubil uscat și pur, astfel cum a fost calculat cu formula de la punctul I.8.1;
is the agreed allowance for the insoluble component (see Annex IX),
este repriza convențională pentru componentul insolubil (a se vedea anexa IX);
is the agreed allowance for the soluble component (see Annex IX),
este repriza convențională pentru componentul solubil (a se vedea anexa IX);
is the percentage loss of insoluble component caused by pre-treatment,
este pierderea procentuală a componentului insolubil cauzată de tratarea prealabilă;
is the percentage loss of soluble component caused by pre-treatment.
este pierderea procentuală a componentului solubil cauzată de tratarea prealabilă.
The percentage of the second component is P2A % = 100 – P1A %.
Procentajul celui de al doilea component este P2A % = 100 – P1A %.
Where a special pre-treatment has been used, the values of b1 and b2 shall be determined, if possible, by submitting each of the pure fibre constituents to the pre-treatment applied in the analysis.
În cazul în care se folosește o tratare prealabilă specială, valorile b1 și b2 se determină, dacă este posibil, supunând fiecare dintre constituenții fibrei pure tratării prealabile aplicate în cursul analizei.
Pure fibres are those free from all non-fibrous material except that which they normally contain (either naturally or because of the manufacturing process), in the state (unbleached, bleached) in which they are found in the material to be analysed.
Fibrele pure sunt acelea care nu conțin niciun fel de material nefibros, cu excepția celui conținut în mod normal (fie natural, fie datorită procesului de fabricație), în starea (nealbită, albită) în care se află în materialul supus analizei.
Where no clean separate constituent fibres used in the manufacture of the material to be analysed are available, average values of b1 and b2 as obtained from tests performed on clean fibres similar to those in the mixture under examination, shall be used.
Atunci când nu sunt disponibile fibrele separate și pure folosite în producerea materialului supus analizei, se folosesc valorile medii ale lui b1 și b2, obținute din testele efectuate pe fibre pure, similare celor din amestecul supus examinării.
If normal pre-treatment by extraction with light petroleum and water is applied, correction factors b1 and b2 may generally be ignored, except in the case of unbleached cotton, unbleached flax (or linen) and unbleached hemp, where the loss due to the pre-treatment is conventionally taken as 4 %, and in the case of polypropylene, where it is taken as 1 %.
Dacă se aplică o tratare prealabilă normală prin extracție cu eter de petrol și apă, factorii de corecție b1 și b2 pot fi în general neglijați, cu excepția bumbacului nealbit, a inului nealbit (sau a pânzei de in nealbite) și a cânepei nealbite, unde pierderea datorită tratării prealabile este considerată în mod convențional ca fiind 4 %, și în cazul polipropilenei, 1 %.
In the case of other fibres, losses due to the pre-treatment are conventionally disregarded in calculations.
În cazul altor fibre, pierderile datorită tratării prealabile nu sunt, prin convenție, luate în calcul.
Method of quantitative analysis by manual separation
Metoda analizei cantitative prin separare manuală
This method is applicable to textile fibres of all types provided they do not form an intimate mixture and that it is possible to separate them by hand.
Metoda poate fi folosită pentru fibre textile de toate tipurile, cu condiția ca acestea să nu formeze un amestec intim și să poată fi separate manual.
After identification of the constituents of the textile, the non-fibrous material is removed by suitable pre-treatment and then the fibres are separated by hand, dried and weighed in order to calculate the proportion of each fibre in the mixture.
După identificarea componenților textili, materialul nefibros se îndepărtează printr-o tratare prealabilă adecvată și apoi fibrele se separă manual, se usucă și se cântăresc pentru a se calcula proporția fiecărei fibre în amestec.
Weighing bottle or any other apparatus giving identical results.
Flacoane de cântărire sau orice fel de aparatură care furnizează rezultate identice
Soxhlet extractor, or other apparatus giving an identical result.
Extractor Soxhlet sau alt aparat capabil să asigure rezultate identice
Twist tester or similar apparatus.
Torsiometru sau un aparat similar
REAGENTS
REACTIVI CHIMICI
See I.4.
A se vedea punctul I.4.
See I.5.
A se vedea punctul I.5.
PRE-TREATMENT OF LABORATORY TEST SAMPLE
TRATAREA PREALABILĂ A EȘANTIONULUI DE LABORATOR
See I.6.
A se vedea punctul I.6.
PROCEDURE
MOD DE LUCRU
Analysis of yarn
Analiza firului
Select from the pre-treatment laboratory test sample a specimen of mass not less than 1 g. For a very fine yarn, the analysis may be made on a minimum length of 30 m, whatever its mass.
Se selectează din eșantionul de laborator tratat prealabil o epruvetă cu masa de minimum 1 g. În cazul firelor foarte fine, analiza poate fi efectuată pe o lungime de minimum 30 m, indiferent de masă.
Cut the yarn into pieces of a suitable length and separate the fibre types by means of a needle and, if necessary, a twist tester.
Se taie firul în bucăți de o lungime corespunzătoare și se separă tipurile de fibre cu ajutorul unui ac sau, dacă este necesar, cu ajutorul unui torsiometru.
The fibre types so obtained are placed in pre-weighed weighing bottles and dried at 105 ± 3 °C until a constant mass is obtained, as described in I.7.1 and I.7.2.
Tipurile de fibre astfel obținute se plasează în flacoane de cântărire cântărite în prealabil și se usucă la 105 ± 3 °C până la obținerea unei mase constante, conform descrierii de la punctele I.7.1 și I.7.2.
Analysis of cloth
Analiza țesăturilor
Express the mass of each fibre constituent as a percentage of the total mass of the fibres in the mixture.
Se exprimă masa fiecărei fibre din amestec în procente din masa totală a amestecului de fibre.
Calculate the results on the basis of clean, dry mass, adjusted by (a) the agreed allowances and (b) the correction factors necessary to take account of loss of matter during pre-treatment.
Se calculează rezultatul pe baza masei uscate și pure, corectată cu (a) reprizele convenționale și (b) factorii de corecție necesari pentru a lua în calcul pierderea de material în timpul tratării prealabile.
Calculation of percentage masses of clean, dry fibre, disregarding loss of fibre mass during pre-treatment:
Calcularea procentului masei de fibre uscate și pure, fără a lua în considerare pierderea de material în timpul tratării prealabile:
is the percentage of the first clean, dry component,
este procentul primului component în stare uscată și pură;
is the clean, dry mass of the first component,
este masa uscată și pură a primului component;
is the clean, dry mass of the second component.
este masa uscată și pură a celui de-al doilea component.
For calculation of the percentage of each component with adjustment by agreed allowances and, where appropriate, by correction factors for loss of matter during pre-treatment, see I.8.2.
Pentru calcularea procentului fiecărui component corectat cu reprizele convenționale și, după caz, cu factorii de corecție pentru pierderea de masă în timpul tratării prealabile, a se vedea punctul I.8.2.
PRECISION OF THE METHODS
PRECIZIA METODELOR
The precision indicated in individual methods relates to the reproducibility.
Precizia indicată în metodele individuale se referă la reproductibilitate.
The reproducibility refers to the reliability, i.e. the closeness of agreement between experimental values obtained by operators in different laboratories or at different times using the same method and obtaining individual results on specimens of an identical consistent mixture.
Reproductibilitatea se referă la fiabilitate, în sensul unor valori experimentale foarte apropiate obținute de laboranții din diferite laboratoare sau în momente diferite, folosind aceeași metodă și obținând rezultate individuale pe epruvete ale unui amestec omogen identic.
The reproducibility is expressed by confidence limits of the results for a confidence level of 95 %.
Reproductibilitatea se exprimă prin limite de încredere ale rezultatelor la un nivel de încredere de 95 %.
Therefore, the difference between two results in a series of analyses made in different laboratories would, given a normal and correct application of the method to an identical and consistent mixture, exceed the confidence limit only in five cases out of 100.
Prin urmare, diferența dintre două rezultate dintr-o serie de analize efectuate în laboratoare diferite, în condițiile aplicării normale și corecte a metodei la un amestec omogen identic, nu va depăși limita de încredere decât în cinci cazuri din 100.
TEST REPORT
RAPORT DE ANALIZĂ
State that the analysis was conducted in accordance with this method.
Se indică faptul că analiza a fost efectuată în conformitate cu această metodă.
Give details of any special pre-treatment (see I.6).
Se dau detalii cu privire la eventuale tratări prealabile speciale (a se vedea punctul I.6).
Give the individual results and the arithmetic mean, each to an accuracy of 0,1.
Se comunică rezultatele individuale și media aritmetică, cu o precizie de 0,1 fiecare.
Special methods
Metode speciale
Summary Table
Tabel recapitulativ
Field of application
Domeniu de aplicare
Reagent/Description
Reactiv/Descriere
Soluble component
Componentă solubilă
Insoluble component
Componentă insolubilă
Carbon disulphide/acetone, 55,5/44,5 % v/v
Disulfură de carbon/acetonă, 55,5/44,5 % v/v
Concentrated sulphuric acid
Acid sulfuric concentrat
Hot formic acid, 90 % m/m
Acid formic fierbinte, 90 % m/m
METHOD No 1
METODA NR. 1
ACETATE AND CERTAIN OTHER FIBRES
ACETAT ȘI ALTE FIBRE MENȚIONATE
(Acetone method)
(Metoda cu acetonă)
This method is applicable, after removal of non-fibrous matter, to binary fibre mixtures of:
Această metodă se aplică, după îndepărtarea materialelor nefibroase, amestecurilor binare de fibre de:
wool (1), animal hair (2 and 3), silk (4), cotton (5), flax (or linen) (7), true hemp (8), jute (9), abaca (10), alfa (11), coir (12), broom (13), ramie (14), sisal (15), cupro (21), modal (22), protein (23), viscose (25), acrylic (26), polyamide or nylon (30), polyester (35) elastomultiester (45), elastolefin (46) and melamine (47).
lână (1), păr de origine animală (2 și 3), mătase (4), bumbac (5), in (sau pânză de in) (7), cânepă (8), iută (9), abaca (10), alfa (11), fibră din coajă de nucă de cocos (12), sorg (13), ramie (14), sisal (15), cupro (21), modal (22), fibre proteinice (23), viscoză (25), fibre acrilice (26), poliamidă sau nailon (30), poliester (35), elastomultiester (45), elastolefină (46) și melamină (47).
In no circumstances is the method applicable to acetate fibres which have been deacetylated on the surface.
Metoda nu se aplică în niciun caz fibrelor de acetat care au fost dezacetilate la suprafață.
The acetate is dissolved out from a known dry mass of the mixture, with acetone.
Fibrele de acetat se dizolvă cu acetonă pornind de la o masă cunoscută a amestecului în stare uscată.
The residue is collected, washed, dried and weighed; its mass, corrected if necessary, is expressed as a percentage of the dry mass of the mixture.
Reziduul se colectează, se spală, apoi se usucă și se cântărește; masa acestuia, corectată dacă este necesar, se exprimă ca procent din masa uscată a amestecului de fibre.
The percentage of dry acetate is found by difference.
Procentul de acetat uscat se calculează prin diferență.
APPARATUS AND REAGENTS (additional to those specified in the general instructions)
APARATURĂ ȘI REACTIVI (suplimentar față de cele menționate în instrucțiunile generale)
Glass-stoppered conical flasks of at least 200 ml capacity.
Vas conic cu dop de sticlă, cu o capacitate de minimum 200 ml
Reagent
Reactiv
Follow the procedure described in the general instructions and proceed as follows:
Se aplică procedura descrisă în instrucțiunile generale și se continuă după cum urmează:
To the test specimen contained in a glass-stoppered conical flask of at least 200 ml capacity, add 100 ml of acetone per gram of test specimen, shake the flask, stand it for 30 minutes at room temperature, stirring from time to time, and then decant the liquid through the weighed filter crucible.
La epruveta aflată într-un vas conic cu dop de sticlă cu o capacitate de minimum 200 ml se adaugă 100 ml de acetonă pentru fiecare gram de epruvetă, se agită vasul, se lasă la temperatura camerei timp de 30 minute, agitând ocazional, și apoi se decantează lichidul printr-un creuzet filtrant cântărit în prealabil.
Repeat the treatment twice more (making three extractions in all), but for periods of 15 minutes only, so that the total time of treatment in acetone is 1 hour.
Se repetă tratamentul de încă două ori (efectuând în total trei extracții), dar pe perioade de numai 15 minute, astfel încât timpul total de tratare în acetonă să fie de o oră.
Transfer the residue to the filter crucible.
Se transferă reziduul în creuzetul filtrant.